28 J. H. L. VOGT. M.-N. KI. 
Über die Löslichkeit von Fe,O, in Sulfidschmelzen. 
Bei der Untersuchung u. d. M.M. (mit starker Vergrößerung, wie 375 
oder 750) einer Reihe von Polierschliffen von Kupfersteinen usw. wurde 
meine Aufmerksamkeit auf ein in sehr spärlicher Menge vorhandenes Mineral 
gelenkt, das auf Grundlage der folgenden Kriterien als Magnetit bestimmt 
wurde: 
I. Es erscheint in kleinen Oktaëdern, bezw. oktaëdrischen Ske- 
letten 7. 
2. Es ist stark magnetisch. 
3. Es ist (in isoliertem Pulver) schwarz und undurchsichtig. 
4. Es zeigt u. d. M.M. denselben Glanz wie Magnetit in Gesteinen 
und Schlacken. 
Ein durch Magnet (nämlich einen schwachen Elektromagnet) aus 
On 
einem feingeriebenen Kupfer-Bessemerstein von Róros ausgezogenes 
Pulver, das nach langdauernder magnetischer Reinigung übrigens 
noch durch beigemengtes Kupferstein-Pulver verunreinigt war, wurde 
eine kurze Zeit mit verdünnter, heißer Salzsäure behandelt; hier- 
durch lóste sich unser Mineral ohne Entwickelung von Schwefel- 
wasserstoff (indem das Sulfid-Pulver ungelóst blieb), und die 
Lósung ergab Reaktion sowohl auf Eisen-Oxydul wie auf -Oxyd, 
dagegen nicht auf Kupfer. 
Es handelt sich somit um ein oktaédrisches, stark magnetisches, aus 
FeO und F&O; bestehendes Mineral, dessen Farbe (und Glanz) identisch mit 
derjenigen von Magnetit ist. Dies genügt, um das Mineral als Magnetit 
zu bestimmen. — Außerdem erwähnen wir, daß unser Mineral in den 
Polierschliffen sich als ein wenig härter als die umgebenden Sulfid- 
mineralien erweist. . 
Zu einer etwas eingehenderen Untersuchung, u. a. um die Magnetit-Menge quanti- 
tativ zu bestimmen, wurde ein Kupfer-Bessemerstein (ohne sekundäre Ausscheidung von me- 
talischem Kupfer?) von Röros gewählt. Diese Bessemersteine bestehen analytisch aus ganz 
überwiegend Cu2S, dabei ein wenig FeS (in etwas wechselnder Menge, gern zwischen ca. I 
und ca. 60/5 FeS), ca. 0.4 9/9 Ni+Co, entsprechend ca. 0.6 9/9 NiS+CoS, o.00— 0.02 9/9 PbS 
und Null oder nicht bestimmbare Spuren von Zink. — Der fur die Untersuchung gewählte 
Kupfer-Bessemerstein (cfr. Fig. 11) enthielt (siehe unten) 3.30 0/9 Fe, davon nur o.26 0/5 in 
Fe304 hineingehend; macht 0.36 9/9 Fe3O4. Der Rest von Fe erscheint als FeS (hauptsäch- 
lich in das CugS-Mineral hineingehend). 
1 Entweder in regulären Oktaédern oder in Pyramiden mit Winkeln so nahe dem Ok- 
taéder, dafs ein Unterschied, unter dem Mikroskop, bei isolierten, parallel einer III- 
Fläche liegenden Krystallen sich nicht nachweisen läßt. 
? Dies zeigt sich dadurch, daß das Mineral eine minimale Erhöhung an der Schliff- 
flàche bildet. 
3 Metallisches Eisen fehlt in diesen an CusS sehr reichen Bessemersteinen vollständig. 
